66 



W. VOIGT, 



es entspricht sich im Mittel 



T ^ 0,225 0,271 0,381 

 und ;,y.lO* = 7,18 6,36 4,20. 

 Die corrigirten logarith mischen Decremente sind also hier ebensowenig 

 constant, wie bei den Biegungsschwingungen. — 



Vergleicht man die am Kupfer erhaltenen Resultate mit den an 

 Messing und Bronze gefundenen , so ergiebt sich , dass sie bezüglich 

 der Dämpfung der Drillungsschwingungen um so mehr von der einfa- 

 chen Theorie der innern Reibung abweichen, je grösser der Zusatz 

 fremden Metalles zum Kupfer ist; denn nach S. 16 enthält die Bronze 

 88 7o, das Messing 60 "/o Kupfer. 



Nickel. 



Biegung. 



Nr. 1) X = 10,26, B = 0,602, B = 0,0985, T = 0,553, J = 114,0, & = 16,2. 

 beob. 10,98 7,88 5,92 4,58 3,62 2,94 2,36 1,95 1,61 

 her. 10,76 7,81 5,96 4,65 3,68 2,95 2,36 1,92 1,55 



A = 18,4.10-S = 10,8.10-«, = 48,1.10-\ 



Diese Reihe stimmt in sich recht wenig. 



Nr. 2) Iv = 10,14, 5 = 0,600, Z> = 0,1005, r = 0,548, J-^^ 115,0, 0 = 15,3. 

 beob. 9,75 6,51 4,64 3,48 2,66 2,08 1,67 1,36 

 ber. 9,75 6,54 4,63 3,48 2,70 2,09 1,68 1,35 



A = 19,1.10-*, A, = 29,5.10-', d^, = 49,7.10-^ 

 Nr. -3) X = 10,24, 5 = 0,602, 2) = 0,1011, T= 0,551, J'= 114,3 » = 16,4. 

 beob. 7,21 4,75 3,36 2,49 1,90 1,50 1,19 

 ber. 7,33 4,64 3,33 2,50 1,92 1,50 1,18 



A = 20,1.10-*, A^ = 5,5.10"^ d^ = 52,6.10^1 

 Nr. 4) L = 10,17, 5 = 0,600, 5 = 0,0998, T = 0,540, /= 116,6, » = 16,4. 

 beob. 11,61 8,59 6,52 5,07 3,99 | 3,19 2,57 2,09 (1,67) 

 ber. 11,80 8,55 6,50 5,07 4,02 3,21 2,57 2,07 1,67 



A = 18,2.10-*, A, = 9,26.10 d^, = 46,5.10-^ 



Diese Reihe, obgleich das Mittel aus drei dergl., ist besonders unsicher 

 durch mehrfache Störungen 



Nr. 5) 5 = 9,95, 5 = 0,606, 5 = 0,1268, r= 0,375, J'=85,3, & = 14,2. 

 beob. 9,55 6,58 4,80 3,60 2,77 2,17 1,71 

 ber. 9,59 6,56 4,82 3,65 2,81 2,18 1,70 



A = 28,1.10-*, A, = 2,54.10-^ dp = 51,5.10-^ 



